## PREPARASI DAN KARAKTERISASI NANOSILIKA DARI JERAMI PADI
Emas Agus Prastyo Wibowo 1*) , Adi Wahyu Arzanto 1) , Khoironni Devi Maulana 1)
Aden Dhana Rizkita 1)
1) Jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang, Semarang, 50229, Indonesia
*) Coresponding author: emasagus@ymail.com
e-mail: adiwahyuarzanto@gmail.com ;, dm.khoironni@students.unnes.ac.id, dm.khoironni@students.unnes.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  karakteristik  silika  yang  diekstraksi  dari  jerami  padi yang diperoleh dari wilayah usaha tani padi Pekalongan. Silika diperoleh dengan metode sol-gel, yang  melibatkan  ekstraksi  silika  dengan  larutan  alkali  dan  gelasi  silika  menggunakan  larutan asam.  Ditemukan  bahwa  hasil  tertinggi  diperoleh  dari  ekstraksi  menggunakan  larutan  KOH  5% dengan  waktu  ekstraksi  60  menit,  dan  pH  gelasi  7.0.  Persiapan  berhasil  diproduksi  dengan memanaskan  jerami  padi  pada  suhu  10  °C/menit  dan  menahannya  pada  suhu  500°C  untuk memudahkan  penguraian  dan  pengadopsian  bahan  organik  sambil  menghindari  pengapian otomatis. Komposisi kimia SiO 2 diperkuat oleh EDS dan FTIR dan sifat amorf oleh XRD.Serbuk nanosilika dengan  ukuran pori rata  – rata 45,3869 nm dan memiliki permukaan  spesifik (94,761 m 2 /g).
Kata kunci : Jerami padi; Nanopartikel silika, Sol gel

## PREPAPARATION AND CHARACTERIZATION NANOSILICA FROM RICE STAW

## ABSTRACT
This  study  was  carried  out  to  investigate  the  characteristics  of  silica  extracted  from  rice  straw obtained from rice farming region of Pekalongan. The  silica  was obtained using sol-gel  method, which  involves  extraction  of  silica  using  alkalis  solution  and  gelation  of  the  silica  using  acid solution.  It  was  found  that  the  highest  yield  was  obtained  from  the  extraction  using  5%  KOH solution  with  the  extraction  time  of  60  minutes,  and  gelation  pH  of  7.0.  Preparation  was successfully  produced  by  heating  rice  straw  at  10  °C/min  and  holding  at  500°C  to  facilitate decomposition and gasiﬁcation  of the organics  while avoiding  auto-ignition. The SiO 2 chemical composition  was  conﬁrmed  by  EDS  and  FTIR  and  the  amorphous  nature  by  XRD.  Nanosilica powders with a 45,3869 nm average pore size and have speciﬁc surface (94,761 m 2 /g).
Keywords: Rice straw; Silica nanoparticles, Sol gel

## PENDAHULUAN
Nanoteknologi telah menarik banyak ilmuwan karena potensi penggunaan partikel dalam  skala  1-100  nanometer  (Stone et  al .
2010).  Dalam  skala  nano,  sifat  fisik,  kimia, dan biologis berbeda dari sifat atom individu dan molekul materi massal. Oleh karena itu, hal ini memberikkan peluang untuk pengembangan penelitian baru terkait material  maju  yang  memenuhi  permintaan dari aplikasi berteknologi tinggi (Kharisov et al .  2010).  Dengan  cepat  berkembangnya berbagai  aplikasi  nanomaterial  di  beberapa
bidang  telah  diamati  dalam  beberapa  tahun terakhir  (Kharisov et  al .  2010).  Di  antara beberapa aplikasi, nanosilika adalah nanomaterial yang banyak digunakan dengan aplikasi  polimer  perekat,  untai  serat  optik, tinta,  cat,  pelapis,  kosmetik,  aditif  makanan, dan bahan bangunan berbasis semen(Hessien et  al .,  2009).  Nanosilika  adalah  salah  satu nanofiler  paling  umum  yang  digunakan dalam  pembuatan  nanokomposit  (Dorigato et  al .  2012).  Sumber  silika  dengan  nilai silika  rendah  diubah  menjadi  jenis  silika bernilai  tambah  dengan  berbagai  proses (Zaky et  al .  2008).  Produk  silika  yang
dihasilkan, umumnya diklasifikasikan berdasarkan  sifatnya  termasuk  nanosilika, silika berasap, silika yang diendapkan, silika koloid,  dan  silika  gel  (Jal et  al .  2004). Aplikasi nanosilika pada akhirnya bergantung kepada kimia permukaan, struktur  molekul,  morfologi,  dan  porositas (Sun et  al .  2004).  Oleh  karena  itu, modifikasi nanopartikel silika untuk meningkatkan sifat kimia dan fisik permukaan adalah kunci keberhasilan aplikasi material (Guo et al . 2008).
Solusi  terbaik  yang  dapat  dilakukan untuk menghasilkan nanosilika adalah dengan  memanfaatkan  limbah  pertanian yakni  jerami  padi.  Jerami  padi  dibakar setelah  produk  padi  dikumpulkan,  yang disebabkan oleh adanya peningkatan elemen nutrisi  tanah  untuk  pengembangan  tahun berikutnya,  serta  menghilangkan  kebutuhan akan penyimpanan jerami. Namun, di negara maju,  konsep  “bahan  limbah”  tidak  lagi berlaku,  karena  semua  bahan  limbah dianggap sebagai sumber untuk menghasilkan produk baru dan meningkatkan  nilai  tambah.  Studi  ini  telah membuktikan  bahwa  jerami  padi,  bahan limbah proses pertanian, mungkin merupakan  kandidat  potensial  (Hessien  et al.,  2001).  Namun,  masalah  utama  adalah tumpukan abu jerami padi (RSA)  yang akan silika  (Hessien  et  al.,  2009;  Agbagla  et  al., 2001;  Husnain,  2011).  Kandungan  silika yang  dikumpulkan  dengan  jerami  padi,  jauh lebih besar daripada tanaman lainnya karena jerami  padi  mengandung  bahan  organik sebagai  berikut:  Selulosa    :  32-47%,  Hemi selulosa:19,27%, Lignin: 5-24%, Abu: 13-20 %  (Zaky  et  al.,  2008).  Abu  jerami  padi memiliki  60%  silika  (Santos  et  al.,  2010) yang  tentu  saja,  dilaporkan  berbeda  dalam kondisi iklim yang berbeda, tergantung pada jenis  tanah,  musim  budidaya  padi,  kondisi cuaca dan geografi.
Keunggulan  silika  yang  berbahan baku  limbah  pertanian  padi  dibandingkan silika  yang  diperoleh  dari  deposit  batuan (kuarsa) adalah (1) silika dari sekam ataupun jerami  padi  memberi  nilai  tambah  terhadap limbah  pertanian,  sedangkan  silika  dari batuan  menyebabkan  kerusakan  lingkungan akibat  deposit,  (2)  silika  dari  sekam  atau jerami  padi  amorf  dan  reaktif  serta  tidak memerlukan banyak energi ketika ditransformasi ke struktur kritobalit,
sehingga  cocok  untuk  bahan  awal  dalam menghasilkan  silika,  dan  (3)  silika  dari sekam  atau  jerami  langsung  dapat  berupa bubuk  dengan  kemurnian  tinggi  serta memurnikannya  mudah  sedangkan  untuk mendapatkan silika bubuk murni dari batuan kuarsa  memerlukan  banyak  energi  untuk penggilingan  dan  pemurnian.  Selain  silika amorf,  jerami  dan  sekam  padi  juga  dapat menghasilkan (1) karbon aktif yang memiliki luas permukaan spesifik 1517 m 2 /g dan  mempunyai  kemampuan  absorbsi  yang baik  terhadap  fenol,  logam-logam  berat  dan ammonia-nitrogen  (Kim  and  Choi,  1998, Karyasa,  2014).  Penggunaan  Si  yang molekulnya  berskala  nanometer  (10 -9 m) diharapkan akan memiliki keunggulan dibandingkan  dengan  penggunaan  Si  yang biasa.  Penelitian  ini  diharapkan  akan memberikan  manfaat  yang  besar  karena informasi mengenai penerapan nanoteknologi  khususnya  nanosilika  pada bidang  pertanian  di  Indonesia  masih  belum begitu  banyak  dilakukan  terutama  yang menggunakan jerami sebagai bahan bakunya. Tujuan penelian ini untuk mengetahui  karakteristik  nanosilika  yang didapat dari bahan jerami padi.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan adalah jerami KOH,  HCl,  H 2 SO 4 ,  NH 4 OH  dan  aquades. Alat  yang  digunakan  adalah  hot  plate, pengaduk,  tungku  pembakaran,  gelas  beker, erlenmeyer, oven, reflux, termometer, XRD, FTIR, dan SEM.

## Preparasi Abu Jerami Padi
Jerami padi dibersihkan dari pengotornya  dan  dikeringkan  dibawah  terik matahari.  Seteleh  kering  jerami  di  panaskan pada suhu 700 o C selama 4 jam menggunakan  furnace  hingga  terbentuk  abu berwarna putih. Abu berwarna putih digerus dan  diayak  menggunkan  ayakan  200  mesh (Agung et al ., 2013).

## Ekstraksi Silika dari Abu Jerami Padi
Sebanyak 20 gr abu jerami dilarutkan  dalam  160  ml  KOH  3  M,  3,5  M dan  4  M.  Larutan  ditutup  kemudian dipanaskan  dan  diaduk  menggunakan  stirrer menggunakan  hot  plate  pada  suhu  85 o C
selama 3 jam. Larutan disaring, residu dicuci menggunakan  40  ml  aquades.  Larutan didinginkan  pada  suhu  ruangan  kemudian ditambahkan  HCl  1  M  secara  perlahan sambil  diaduk  sampai  pH  7.  Larutan dibiarkan  pada  suhu  ruang  selama  3,5  jam. Larutan  disaring,  endapan  dikeringkan dalam oven (Kalapathy et al ., 2000). Silika murni direfluks menggunakan HCl  6  M  selama  4  jam  kemudian  dicuci menggunakan  aquades  hingga  bebas  asam. Larutan  dilarutkan  dalam  NaOH  2,5  N dilanjutkan pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama 6 jam. Ditambahkan H 2 SO 4 pekat  sampai  pH  8.  Endapan  dicuci menggunakan  aquades  hangat  hingga  bebas basa  kemudian  dikeringkan  dalam  oven
(Rafiee et al ., 2012).

## Karakterisasi
Untuk  mengetahui  struktur,  difraksi sinar  X  (XRD)  dilakukan  menggunakan difraktometer  Phillips  PW1800.  Phillips PW1480  juga  digunakan  untuk  menentukan komposisi  kimia  RSA  dan  kemurnian  silika yang dilakukan sintesis melalui spektroskopi dispersi  energi  sinar  X  (EDS).  Untuk mempelajari morfologi silika dengan menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM).  Untuk  mempelajari stabilitas termal silika menggunakan analisis termogravimetri (TGA-50,
Shimadzu, Japan).  Sampel  dipanaskan  dalam  suhu  10 °C/menit  dari  30  to  600  °C  dalam  udara yang  berpijar  30  mL/menit.  Akhirnya,  uji BET  dilakukan  untuk  menentukan  luas permukaan spesifik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi dengan FTIR
Silika  yang  diperoleh  dari  sekam padi  dengan  metode  ekstraksi  dianalisis dengan FTIR dan spektrumnya diperlihatkan pada Gambar 1. Puncak utama yang diyakini berkaitan  dengan  gugus  fungsi  pada  silika adalah  pada  bilangan  gelombang  3448,72 cm -1 .Puncak  ini  merupakan  puncak  yang khas  untuk  vibrasi  ulur  gugus  –OH  (gugus hidroksil).  Dengan  demikian,  dalam  silika yang  digunakan  sebagai  sampel  diyakini terdapat  gugus  hidroksil, yang menunjukkan ikatan  Si–OH  atau  silanol  (Lin et  al .,  2001; Lai,  2013;  Mourhly et  al .,  2015),  meskipun sumbangan  gugus  hidroksil  dari  molekul  air
yang  terhidrasi    juga  tidak  dapat  diabaikan (Daifullah et  al .,  2003).  Puncak  kedua  yang diyakini  menunjukkan  gugus  fungsi  silika adalah  puncak  pada  bilangan  gelombang 1103,28  cm -1 ,yang  menunjukkan  adanya gugus  fungsi  siloksan  Si-O-Si  (Daifullah et al .,  2003,  Adam et  al .,  2006;  Nandiyanto  et al., 2016; Lu and Hsieh, 2012; Rafiee et al., 2012).  Adanya  gugus  fungsi  Si-O-Si diperkuat  dengan  adanya  puncak  pada bilangan gelombang 470,63 cm -1 ,yang menunjukkan  ikatan  Si-O  (Lin et  al .,  2001; Lu  and  Hsieh,  2012),  puncak  pada  802,39 cm -1 ,  yang  timbul  akibat  deformasi  ikatan Si-O pada SiO 4 (Liou, T.H, 2004; Liu et al., 2011; Rahman et al., 2009).
Gambar 1. Spektrum FTIR Silika yang Diperoleh dari Jerami Padi
Puncak  lain  dengan  intensitas  yang cukup  signifikan  terdapat  pada  daerah 1635,64  cm -1 .  Puncak  ini  menunjukkan vibrasi  regang  C=O  dari  hemiselulosa,  yang kemungkinan ikut terlarut pada saat ekstraksi  dan  teradsorbsi  oleh  silika  serta ikatan  H-O-H.  Puncak  lemah  lainnya terdapat  pada  daerah  972,12  cm -1 ,  yang menunjukkan  adanya  ikatan  antara  Si-O dengan  logam.  Interpretasi  data  IR  ini bersesuaian  dengan  analisis  fungsional  yang dilakukan  oleh  Kamath  dan  Proctor  (1998). Puncak  muncul  pada  3750  cm  yang menunjukkan  adanya  ikatan  hidrogen  yang dihasilkan dari interaksi antara gugus silanol (Si-OH)  yang  terletak  pada  permukaan bahan nanosilika (Yang and Wang, 2006).

## Karakterisasi dengan XRD
( X-Ray Diffraction )
Gambar 2. Silica dari jerami padi
Analisis struktur kristal silika dilakukan  dengan  menggunakan  difraksi metode  sinar-X.  Fase  yang  terdeteksi  dalam kromatogram selanjutnya diidentifikasi dengan  menggunakan  metode  pencocokan memanfaatkan  perangkat  lunak  Origin. Spektrum  yang  diperoleh  disajikan  pada Gambar  4.  Pola  difraksi  yang  dihasilkan menunjukkan  bahwa  silika  yang  terbentuk adalah  amorf,  dengan  tambahan  fase  yang memiliki  puncak  tertinggi  pada  2θ  =  31,46 dan 50,16. Tidak ada fase yang muncul pada (2 )  =  22 .  Berdasarkan  tabel  di  atas, puncak  primer  utama  dari  difaktogram kristobalit  dan  polimorfi  kuarsa  muncul sebagai  fase  pendamping,  dan    polimorfi tridimit  tidak  muncul.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  dari  Karyasa  (2014).  Nanosilika standar dalam gambar (2 ) 1(d) menunjukkan  puncak  yang  kuat  pada  22.14 yang  merupakan  karakteristik  silika  amorf (Singh et  al. 2008),  Kalapathy dkk. (2000). Ukuran kristal nanosilika berdasarkan persamaan adalah 45,3869 nm.
Gambar 3. Spektrum EDS dan Komposisi
Sampel
Komposisi  kimia  silika  diperkuat oleh  EDS  (Gambar.  3)    yang  menunjukkan Si dan O pada rasio atom 1:2 yang dihitung. Tidak  adanya  unsur  lain,  seperti  C,  K,  Na, Cl, dilaporkan dalam jerami padi (Wu et al., 2009),  juga  memastikan  bahwa  pencucian bubuk  jerami  padi  dengan  air  sebelum pemanasan  efektif  dalam  menghilangkan logam  tersebut.  Pengotor  logam  juga dilaporkan  terbawa  dengan  volatil  selama dekomposisi panas jerami padi (Liou, 2004). Perpisahan  strategis  pada  suhu  kritis  ini  dan memperpanjang  proses  pemanasan  mungkin telah meningkatkan efisiensi ini.

## Luas Permukaan dan Porositas
Luas  permukaan  dari  bubuk  silika dari analisis Brunauer–Emmett–Teller (BET)  adalah  509.5  m 2 /g  (Tabel  1). Permukaan  spesifik  ini  jauh  lebih  rendah dari 326,9 m 2 /gram untuk silika komersial.
Tabel  1.  Karakteristik  permukaan  dan karakteristik pori serbuk silika yang disiapkan  oleh  BET  dari  isoterm  adsorpsi nitrogen, data silika komersial juga disediakan untuk perbandingan Sampel Luas Permukaan BET (m 2 /g) Silika  dari  Jerami Padi 94,761 Silika Komersial 326,9
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 keV 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 Coun ts O-K Na-K Si-K Cl-K Cl-K

## KESIMPULAN
Nanosilika berhasil diekstraksi melalui pelepasan asam – asam endapan abu jerami  padi,  analisis  EDS  menegaskan bahwa  produk  turunannya  mengandung  Si dan  O.  Silika  dalam  analisis  FTIR  yang diperoleh  sesuai  dengan  silika  murni  yang tersedia  secara  komersiall.  Selanjutnya, sifat amorf  silika  diperkuat  oleh  XRD.  Serbuk silika  amorf  kering-beku  ini  dengan  ukuran pori rata – rata sebesar 45,3869 nm.

## DAFTAR PUSTAKA
Agbagla-Dohnani A, P.Nozière, G. Clément, M.  Doreau.  2001.  Chemical  and morphological  composition  of  15 varieties of european rice  straw. Anim Feed Sci Technol 94: 15-27.
Arryanto, Y.S.A., M.F. Rosyid,  A. Rhaman, P.  Artsanti.  2007.  Iptek  Nano  di Indonesia. Deputi Bidang Perkembangan  Riptek  Kementerian Negara  Ristek  dan  Teknologi.  206 Hal. ISBN 979-24-0571-2.
Daifullah,  A.A.M.,  B.S.  Girgis,  and  H.M.H Gad.  2003.  Utilization  of  Agro- Residues  (Rice  Husk)  in  Small  Waste Water  Treatment  Plans. Material Letters 57:1723–1731.
Dorigato A., M. Sebastiani  and A. Pegoretti. 2012.  Effect  of  silica  nanoparticle  on the  mechanical  performances  of  poly (lactic acid). Journal of Polymers and Environment 20: 713-725.
Guo  Y.,  M.  Wang,    H.  Zhang,  G.  Liu,  L.
Zhang  and  X.  Qu.    2008.  The  surface modification of
nanosilica, preparation  of  nanosilica/acrylic  core- shell  latex,  and  is  application  in toughening  PVC  matrix. Journal  of Applied Polymer  Science 107:  2671- 2680.
Hessien  M.  M.,  M.M.  Rashad,  R.R.  Zaky,  . E.A.  Abdel-Aal  and  K.A.  El-Barawy.
2009. Controlling the synthesis conditions  for  silica  nanosphere  from semiburned  Rice  straw. Materials
Science and  Engineering B,  162:  14-
21.
Jal  P.K.,  M.  Sudarshan,  A.  Saha,  S.  Patel and B.K. Mishra.  2004. Synthesis and characterization of nanosilica prepared by precipitation method. Colloids and Surfaces  A:  Physicochemical  and Engineering Aspects 240: 173-178.
Kalapathy  U.,  A.  Proctor  and  J.  Shultz. 2000. A simple method for production of  puresilica  from  rice  hull  ash. Bioresource Technology 73: 257-262.
Kamath,S.R    and    A.  Proctor.  1998.  Silica gel from rice hull ash: preparation and characterization. Cereal Chemistry 75,
484–487.
Kharisov B.I., O.V. Kharissova and M. Jose- Yacaman.  2010.  Nanostructures  with animal  like  shapes. Industrial  and Engineering  Chemistry  Research 49:
8289-8309.
Lai  C  Y.  2013.  Mesoporous  nanomaterials applications  in  catalysis. Journal  of Thermodynamics  &  Catalysis 5:1–3. DOI: 10.4172/2157-7544.1000e124.
Lin,  J.,  J.A.  Siddiqui  and  M.  Ottenbrite.
2001. Surface Modification of Inorganic  Oxide  Particles  with  Silane Coupling  Agent  and  Organic  Dyes. Polymer Advance Technology, 12:285–292. Liou,T.H. 2004. Preparation and
characterization  of  nano-structured silica  from  rice  husk,  Materials Science  and  Engineering  a-Structural Materials  Properties  Microstructure and Processing 364,  313–323.
Liu, Y., Y. Guo, D. Zhu, W. Gao, Z. Wang. 2011.    A  sustainable  route  for  the preparation of activated carbon and sil ca  from  rice  husk  ash. Journal  of Hazardous  Materials 186,  1314– 1319.
Lu,  P.,  Y.L.  Hsieh.  2012.  Highly  pure amorphous silica nano-disks from rice straw. Powder  Technology. 225 149- 155.
Mourhly, A., M. Khachani, A.E. Hamidi, M. Kacimi,  M.  Halim  and  S.  Arsalane.
2015. The Synthesis and Characterization of Low-Cost Mesoporous  Silica  SiO 2 from  local Pumice  Rock. Nanomaterials  and Nanotechnology (DOI: 10.5772/
62033).
Rafiee,  E.,  S.  Shahebrahimi,  M.  Feyzi,  M. Shaterzadeh.  2012. Int. Nano Letters 2 1.
Ranjbar,  M  and  G.A.  Shams.    2009.    Using of Nanotechnology. Journal of Environment Green , 3: 29-34.
Santos,  M.B.,  G.A.  Nader,  P.H.  Robinson, D. Kiran, U. Krishnamoorthy and M.J. Gomes.    2010.    Impact  of  simulated field drying on in vitro gas production and voluntary dry matter intake of rice straw. Anim  Feed  Sci  Technol 159:
96-104.
Silva,  J.A.  1981.  Possible  mechanism  for crop response to silicate application. Proc.nt.Sym.Soi;
Fertilities
Evaluation, New Delhi, 1:805:814.
Singh  D.,  R.  Kumar,  A.  Kumar  and  K.N. Rai.  2008.  Synthesis  and  characteri- zation of rice husk silica, silica-carbon composite  and  H 3 PO 4 activated  silica. Ceramica 54: 203-212.
Sitorus.  2004. Pengujian  Pupuk  Phonska Pada Tanaman Jagung Hibrida Varietas Pioner Pada Inteceptisol Dari Cibugel, Sumedang. Skripsi. Dipublikasikan.  Program  Studi  Ilmu Tanah  (S1).  Departemen  Tanah. Fakultas  Pertanian.  Institut  Pertanian
Bogor.
Stone  V.,  B.  Nowack,  A.  Baun,  N.V.D. Brink,  F.V.D.  Kammer,  M.  Dusinska, R. Handy, S. Hankin, M. Hassellov, E.
Joner  and  T.F.  Fernandes.  2010. Nanomaterials for environmental studies: Classification, reference material  issues,  and  strategies  for physico-chemical
characterization.
Science of the Total Environment 408: 1745-1754.
Sudibyo,  B.S.    2008.    Pengaruh  Pemberian Si  terhadap  Serapan  Si  dan  hasil Jagung  ( Zea  mays., L )  pada  Andisol. Skripsi.  Srjana  S1  Fakultas  Pertanian UGM Yogyakarta.
Sun Q., E.G. Vrieling, R.A. Van-Santen  and N.A.J.M Sommerdijk.  2004. Current Opinion  in  Solid  State  and  Material Science 8: 111-120.
Suwardjono.    2001.    Pengaruh  Beberapa
Jenis Pupuk Kandang terhadap
Pertumbuhan  dan  Produksi  Kacang
Tanah. Jurnal  Matematika,  Sain  dan Teknologi . 2 (2): 11-18.
Wu,Y.Q.,  S.Y.  Wu,  Y.  Li  and    j.s.  Gao.
2009. Physico-chemical characteristics and mineral- transformation behavior of ashes from crop straw. Energy & Fuels 23 5144– 5150.
Yang J, E. Wang.  2006. Reaction of water on silica surfaces . Current Opinion in Solid  State  and  Materials  Science 10:33–39.  DOI:  10.1016/j.cossms. 2006.02.001.
Zaky R. R., M.M. Hessien, A.A. El-Midany, M.H. Khedr, E.A. Abdel-Aal and K.A ElBarawy.    2008.    Preparation  of silica  nanoparticles  from  semi-burned rice  straw  ash. Powder Technology 185: 31-35.